% de n-heptano, 12,5 % de tolueno, 7,5 % de tetracloreto de etilo, 12,5 % de tricloroetileno e 6 % de xileno (percentagens em volume).2.2.2.2. Aplicação da mistura de ensaioEmbebe-se um pedaço de tecido de algodão (de acordo com a norma ISO 105) até à saturação na mistura definida no n.o 2.2.2.1 anterior e, não mais de 10 segundos depois, aplica-se, durante 10 minutos, à superfície exterior da amostra com uma pressão de 50 N/cm2, o que corresponde a aplicar uma força de 100 N a uma superfície de ensaio de 14 × 14 mm.Durante este período de 10 minutos, o pedaço de tecido deve ser impregnado de novo com a mistura, para que a composição do líquido aplicado seja sempre idêntica à prescrita.Durante o período de aplicação, é permitido compensar a pressão aplicada à amostra, para evitar a sua fendilhação.2.2.2.3. LimpezaTerminada a aplicação da mistura de ensaio, as amostras são secas ao ar livre e, em seguida, lavadas com a solução definida no n.o 2.3 (Resistência a detergentes) a 23 °C +- 5 °C.As amostras são, em seguida, cuidadosamente enxaguadas com água destilada, contendo, no máximo 0,2 %, de impurezas a 23 °C +- 5 °C, e por fim, enxutas com um pano macio.2.2.3. Resultados2.2.3.1. No final do ensaio de resistência aos agentes atmosféricos, a superfície exterior de cada amostra deve estar isenta de fissuras, riscos, estilhaçamento e deformação, e a variação média da transmissão Δ t = (T2 - T3)/T2, medida nas três amostras pelo método referido no apêndice 2 do presente anexo, não deve exceder 0,020 (Δ tm &lt;= 0,020).2.2.3.2. No final do ensaio de resistência a agentes químicos, as amostras não devem apresentar vestígios de manchas químicas susceptíveis de alterar a difusão de fluxo, cuja variação média Ä d = (T5 - T4)/T2, medida nas três amostras pelo método referido no apêndice 2 do presente anexo, não deve exceder 0,020 (Ä dm &lt;= 0,020).2.3. Resistência a detergentes e a hidrocarbonetos2.3.1. Resistência a detergentesA face exterior de três amostras (lentes ou amostras de material) é aquecida a 50 °C +- 5 °C e, em seguida, imersa, durante cinco minutos, numa mistura mantida a 23 °C +- 5 °C e composta por 99 partes de água destilada (contendo, no máximo, 0,02 % de impurezas) e uma parte de sulfonato de alquilaril.No final do ensaio, as amostras são secas a 50 °C +- 5 °C, limpando-se a sua superfície com um pano humedecido.2.3.2. Resistência a hidrocarbonetosA face exterior de cada uma destas três amostras é então friccionada ligeiramente, durante um